°Cに保った恒温槽に5日間入れた後取り出し,室温まで冷却した後,試験片をメタノール次いでアセトンを用いて洗浄し,温風乾燥する。得られた試験片全数の両面を,肉眼で表6によってA級〜E級の5段階に区分する。試験片の調整は,次のとおり行う。銅試験片は,両面を研磨布又は研磨紙で,また,アルミニウム試験片は,精製水を流しながら両面を耐水研磨紙で,短辺に平行な方向に面全体に一様な研磨筋を付け,次いで長辺に平行な方向に向きを変えて前の研磨筋が消えるまで同様に研磨する。2-プロパノールに浸し,加熱して沸騰状態にしたところで加熱を止め1分間以上保持する。ピンセットで試験片を取り出し,直ちに2-プロパノールでぬ(濡)らした清浄な紙又はのり(糊)抜き洗浄した布で,研磨面の汚れを拭き取り,汚れが付着しなくなるまで拭取りを繰り返す。ピンセットでの試験片の取扱いが困難な場合は,清浄な手袋をしてやけどに注意しながら研磨面の汚れを拭き取る。アセトンを注いで研磨面に付着した紙又は布の毛羽を洗い流した後,温風乾燥する。清浄を確認するために一連の試験片の中から1枚を選び出し,研磨面全体に精製水を掛け流し,これを水平から15度傾けてはっ水がないことを確認する。はっ水を認めた場合は,同時に調整した全ての試験片に対し,研磨から再度調整をやり直す。業ガソリン,メタノール,アセトンの順に,一方,アルミニウム試験片は,精製水,メタノール,アセトンの順に浸し,その都度,研磨面の汚れを清浄な紙又はのり(糊)抜き洗浄した布で拭き取り,それに汚れが付着しなくなるまで拭取りを繰り返すことで代用してもよい。操作を行わない場合は,シリカゲル乾燥剤を入れたデシケーター内に保存する。8時間以上経過した試験片は,再び研磨,清浄しなければならない。試料は,試料の形態などに応じて次のとおり調整する。試料の計量には電子天びんを用いる。粉末形の試料で直接散布形の気化性防せい性を特徴とするものは,乳鉢で粉砕したものを,噴霧器のガラス容器に入れ,これを用いて図1のとおり噴霧器を組み立てる。粉末形の試料で緩効形又は速効形の気化性防せい性を特徴とするものは,6.2で用いた試験量の2倍量を筒形はかり瓶に均一に散布し,蓋をして保存する。成体形の試料で個装容器に充塡したものは,内容物をそのまま取り出すか粉砕せずに一部を切り出して,6.2で用いた試験量の2倍量を筒形はかり瓶に入れて蓋をして保存する。個装容器1個の内容物で足りない場合は,複数個を用いて調整する。該当しない成体形の試料は,そのままか粉砕せずに一部を切り出して,6.2で用いた試験量の2倍量を筒形はかり瓶に入れて蓋をして保存する。1519:2019用いて調整する。試験体は,試料の気化性防せい性の特徴に応じて次のとおり組み立てる(図6参照)。試験片を取り扱うときは,清浄な手袋,紙,のり(糊)抜きした布,ピンセットなどを用い,試験片に指紋,その他の汚れが付かないようにする。試験片の調整において清浄を確認するために精製水を掛け流した試験片については,試験体の組立を行わない。調整をした直接散布形の気化性防せい性を特徴とする試料の場合は,次による。mmのガラス管をゴム栓の厚さだけ通す。性を保つように組み立てる。広口共栓瓶の中に導入管を通して6.2で用いた試験量の2倍量だけ噴霧し,フック付きゴム栓の吹込み口を粘着テープで密封する。噴霧量は,噴霧器内試料の質量減を電子天びんで計量することによって求める。調整をした緩効形又は速効形の気化性防せい性を特徴とする試料の場合は,次による。広口共栓瓶の底部に置き,試験片1枚を広口共栓瓶の真ん中の位置にくるように,かつ,試料及び器壁と接触しないようにフック付きゴム栓のステンレス製フックを用いてつるし,十分な密閉性を保つように組み立てる。銅試験片のための操作及びアルミニウム試験片のための操作は,別としてそれぞれ行う。°Cに保った恒温槽に5日間入れた後取り出し,室温まで冷却する。よって組み立てた試験体から得られる試験片は,試験片を取り出した後,メタノール次いでアセトンを用いて洗浄し,温風乾燥する。同じ操作を同時に行う。操作で得られた試験片3枚全数の両面を,肉眼で表6によって区分し,A級又はB級であることを確認する。操作で得られた試験片全数の両面を,肉眼で表6によって区分する。一つの試料ごとに得られた試験片3枚の等級に対し,6.4.6に従って判定する。試験片3枚全数の両面がA級又はB級の場合は,異常がないと判定する。面がA級又はB級の場合は,異常がないと判定する。空試験用試験体の操作を行う。広口共栓瓶に湿度調整用の精製水及び試料を入れ,ポリエチレンフィルムを貼り付けた広口共栓瓶用ゴム栓で栓をする。下が,試料の影響によって促進されないかを判定する。試薬及び材料は,次による。μS/cm以下のイオン交換水又は蒸留水。操作で,顕著な粘着剤の溶出を認めないもの。粘着剤については,耐熱性のあるシリコーン系,アクリル系などに比較的溶出しにくいものが多い。装置及び器具は,次による。mgまでひょう量できるもの。°Cに調節できるもの。クロスヘッド速度一定形又は振子形引張試験機を用いる。%の範囲であることが望ましい。シリコーンゴム製で,広口共栓瓶の口に栓をすることができるもの。ゴム栓の型番号は,製造会社によって異なるが,一般的に,#19〜#23が適している。mlのトールビーカー。試験体は,次のとおり組み立てる。試験体は,試料一つにつき少なくとも2個準備する。規定した空試験のための試験体(試料及びトールビーカーを除いたもの)を,少なくとも2個準備する。これらを合わせて一連の試験体とし,一連の試験体の組立に要する次のポリエチレンフィルムは,同じフィルムから切り取ったものを使用する。mm部を用いて広口共栓瓶用ゴム栓の側面に折れないように巻き付けて粘着テープで貼り付ける。栓瓶用ゴム栓の側面と重なる部分に限るとする。試料を形態に応じて次のとおり調整した後トールビーカーに散布又は入れる。試料の計量には電子天びんを用いる。粉末形の試料は,6.2で用いた試験量の2倍量を均一に散布する。成体形の試料で個装容器に充塡したものは,内容物をそのまま取り出すか粉砕せずに一部を切り出して,6.2で用いた試験量の2倍量を入れる。数個を用いて調整する。該当しない成体形の試料は,そのままか粉砕せずに一部を切り出して,6.2で用いた試験量の2倍量を入れる。試料1個で足りない場合は,複数個を用いて調整する。ポリエチレンフィルムを貼り付けた広口共栓瓶用ゴム栓で栓をする。ポリエチレンフィルムが,トールビーカーに接触するなどして折れ曲がらないようにする。°Cに保った恒温槽に5日間保持する。験体を別に準備し,空試験として同じ操作を行う。°C,(50±10)%RH]で1時間以上状態調節を行う。7127に規定の試験片タイプ5の形状のいずれか一方の形状に切断又は打ち抜き,フィルムの縦及び横方向評価用の試験片を試料一つにつきそれぞれ5枚以上作る(空試験を行ったポリエチレンフィルムに対しても同様に作る)。1519:2019で付ける。試験片の厚さの測定は,各試験片の標線間を含む計3か所について行い,その最小値を採る。張試験装置のつかみ具に取り付ける。mmとし,試験片が破断するまで引張荷重を加え,その最大荷重及び破断時の標線間隔を求める。果は破棄し,また,標線外で切断した場合もその結果は破棄する。f)破断までの最大荷重を試験片の元の断面積で除した値を引張強さMPaとして,縦及び横方向について各平均値を有効数字3桁までそれぞれ求める。伸びは,次の式によって算出し,縦及び横方向について各平均値を有効数字2桁までそれぞれ求める。%未満である場合は,異常がないと判定する。間保持した後,試料を取り除き,その部分の外観を判定する。試薬及び材料は,次による。μS/cm以下のイオン交換水又は蒸留水。8839に規定するもの。8034に規定するもの。8295に規定するものと精製水とを用いて調製したもの。6251に規定するAのP240。6252に規定するAのP240。0701に規定するもの。装置及び器具は,次による。mgまでひょう量できるもの。°Cに調節できるもの各1台。